74 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



meddcles her for simpelheds skyld kun to, begge tagne af A. 

 Stelzners arbejde om >;Zinkspinell-kaltige Fayalitschlacken der 

 Freiberger Hilttenwerke». ') 



Analvse no. 28 er af den ordinsere, krystallinske slagmasse, 

 no. 29 derimod af selve fayalit-tavlerne (udphikkede og rensede 

 saa vel, som det makroskopisk läder sig gjöre; analysen iidfört 

 af Dr. A. Schertel). 



No. 28. Ko. 29. 



SiOj- - 20.7 28.45 



SnO, — 0.75 



FeO'... 48.8 41.98 



ZnO..._ 14.4 18.55 



MnO 1.4 — 



MoO-... 1.2 0.84 



CaO 3.9 3.00 



AI2O3.. 2.5 1.31 



Pbb 3.9 2.50 



BaO.. 0.3 1.80 



CllO.. 1.2 0.60 



S 4.1 1.70 



Afdrag for S 2.0 0.8 5 



Smn 100.4 100.6 3. 



Ved mikroskopisk iindersögelse viser disse slagger sig (cfr. 

 bl. a. A. Stelzner's arbejde) nysten udehikkende at bestaa af 

 fayalit, der kun har et par procents iblanding af magnetit, 

 zink-spinel, sulfid, mekanisk medrevet blysten, spor af glas, o. s. v. 

 For at faa selve fayalitens sainmenssetning fraregnes de for- 

 urenende bestanddele. — Til grundlag for en saadan beregning 

 vaelger vi slag no. 29, som, at dömme efter et mikroskopisk 

 praeparat, der staar til min disposition, holder ca. 2 % zink- 

 spinel og magnetit (eller FeO. AI0O3?) tilsammen og kun spor 

 af p-las. Cu, Pb oo- Ba antao-es i sin helhed at v»re i for- 

 bindelse med S, dels som mekanisk indblandet sten, dels som 

 sulfid, oplöst i smeltemassen; den resterende del S, nemlig 

 0.75 %, regnes i förbindelse med lige meget Fe og Zn. — 

 Selve silikatet faar paa denne maade en sammenssetning, re- 

 duceret til 100 %, af: 



') Neues Jahrb. f. Min., Geol. und Pal. 1882, I, pag. 170. 



